1918. No. 1. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 39 
Rohstein. Schlacke (Rohschlacke). 
Analyse Nr. 7. Analyse Nr. 8. 
Cu 33.820) SiO, 26 — 33 °/ (durchschnittlich ca. 31 9/5) 
Fe ca, 40 x A!203 6—9 , 
Zn pe 6:95. Fe,03 0.5—I , (bisweilen etwas mehr) 
Pb 102, oy FeO 46—53 , 
Ni, Co SOA PE CaO 1—3 » 
S 25 n MgO PL a 
unaufgelóst , 05 „ ZnO p » 
NiO, CoO ca. o.1 2 
Cu 0.62 d 
S 1.63 2 
Die Schlacke schwankt innerhalb der Grenzen, hinunter zu ca 26 °/, und hinauf zu 
ca. 33 % SiO». — Der ZnO-Gehalt der Schlacken ist bisweilen etwas höher als 3 0/0. 
Wie wir in einem folgenden Abschnitt erörtern werden, stammt 
der Kupfergehalt in Schlacken wie denjenigen von Róros entweder aus- 
schließlich oder beinahe ausschließlich von mechanisch mitgerissenen 
Steinkügelchen. Bei meinen Untersuchungen habe ich in den hier be- 
sprochenen Schlacken keine Spur weder von anfänglich aufgelöstem 
Cu,S noch von Kupferoxyd (oder Oxydul) in Silikatverbindung nach- 
weisen können (siehe hierüber unten). Eine minimale Menge, wie etwa 
0.02— 0.05 °/) Cu, besonders als aufgelóstes CusS, mag jedoch nicht aus- 
geschlossen sein, selbst wenn ich eine solche Verbindungsform als unwahr- 
scheinlich betrachte. 
Unter der Voraussetzung, daf3 der totale Kupfergehalt der hier als 
Beispiel gewählten Schlacke Nr. 8 (mit 062 ?/ Cu und 1.63 ?/, S) aus 
Steinpartikelchen (mit 33.82 ?/, Cu und 25 °/, S) herrührt, enthält die 
Schlacke die folgende S-Menge in den beigemengten Steinpartikelchen: 
33.82 ?/, Cu : 25 u S = 0.62 9/, Cu: n 9/, S, somit 0.46 9/ S. 
Die analytisch gefundene S-Menge der Schlacke beträgt 1.63 9/5; es 
bleibt somit ein »Überschuß« von 1.17 ?/, S, der in anfänglich gelöstem 
(und bei nicht allzu schneller Abkühlung, später auskrystallisiertem) Sul- 
fid, FeS, hineingeht; gibt 3.22 °/) Fes. 
Falls ein ganz geringer Bruchteil der totalen Kupfermenge (0.62 ?/; Cu), 
wie z. B. 0.02 oder 0.05 ?/, Cu, der betreffenden Schlacke als Oxyd (in 
Silikatverbindung) vorliegen sollte, würde dies den berechneten »Über- 
schuß« von Schwefel mit einer Winzigkeit (0.015 oder 0.037 °/, S), also 
von 1.17 zu ca. I.19 oder 1.21 °/, erhöhen. — Und falls ein ganz geringer 
Teil der totalen Kupfermenge der Schlacke als anfänglich aufgelöstes und 
